PAR JEAN CAVALLI. 00 I 



résistaiice vive dii canon , lors méme qu'on purviendrait à avoir une 

 poudi'e inoffensive. 



Gette vitesse du boulet de i t6"', 5 , bien qu'elle soit correspondante 

 au rapport ^/s de l'allongement au raccourcissement du metal du canon 

 en bonne fonte de fer, et aux vitesses d'inipulsion de jo™, '^34 à l'ex- 

 tension , et de 3. io, 734 = Sa", 202 à la conipression ^ pouiTa coi'- 

 respondre aussi à d'auLi'es combinaisons de ces coefficients mécaniques 

 qui pourront varier et donner ainsi lieu à ces autres combinaisons éga- 

 lement propres à la résistance des canons de métaux divers , pouvant 

 tous soutenir les effets de cotte méme quantité de mouvement du pro- 

 jectile ; mais pour la l'echerche de ces autres combinaisons ^ ou de la 

 meilleure entro elles^ il l'este à faire bien des essais. Cependant il ressort 

 de la théorie ce que l'expérience avait déjà enseigné^ qu'il faut choisir 

 des fontes pour canon donnant au moins le rapport ''/j susdit, puisqu'il 

 répond à Fépaisseur utile de 1, 106 caìibres, épaisseur qui a été trouvée 

 la plus convenable par la plus longue pratique. Si ce rapport de Ys 

 est loin de ceux des resulta ts consignés aux tableaux de mon Mémoire 

 de i863, c'est parco qu'il semble qu'on a pris les résistances à la com- 

 pression trop fortes pour la limite de stabilite. 



Le General Morin^ dans ses Lecons de mécanique pratique sur la 



résistance des matériaux, au n. go, parvient à la conclusion quii est^ 



au moins pour la pratique, à peti près exact de regarder les résistances 



de la fonte à l'extension et à la compression comme égales entro elles, . . . 



pour les petites flexions qui ont lieu jusqu'à la limite de la stabilite : 



i /? 



alprs étant le rapport -=1 on a trouvé, § 43, — = 47 482, et l'é- 



paisseur en calibres correspondante serait de i, 74^ 5 ^t s'il fallait retenir 

 aussi la vitesse 7=7,, sa valeur serait de 8", 27 au lieu de 10™, ^3. • 

 Mais en réalité il n'est guère probable que dans de nouveaux essais 

 de baiTeaux des meilleures fontes, prises à la tranche de la bouche des 

 canons, la valeur de ces rapports surpasse le rapport précité. 



Gè n'est que pour les métaux beaucoup plus ductiles que la fonte 

 de fer, comme pour le fer forge, c[ue l'allongement total pouirait ari-iver 

 jusqu'à deux fois le raccourcissement méme à la limite de stabilite ; 



rapport auquel répondrait la valeur de —^11,67, ovi l'épaisseur de 



metal en calibro de 5,335; épaisseur qu'on ne pourrait donner aux 



